692 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SC1INŢE 



Ce sulfoaluminate de chaux est insoluble dans l'eau de chaux, ii 

 contient une quantite d'eau tres grande et forme un precipite tres 

 volumineux. 



En ajoutant du gypse au ciment avânt le gâchage, la chaux re- 

 tarde l'hydratation de Taluminate qui se combine, au fur et a me- 

 sure de sa formation, avec le sulfate de chaux pour former le sel 

 double insoluble, le sulfoaluminate de chaux, incapable de provo- 

 quer la prise par lui-meme. La fausse prise du ciment est empe- 

 chee parce que l'aluminate ne peut pas cristalliser d'une solution 

 sursaturee, tant qu'il y aura du sulfate de chaux en solution. 



Nous avons dans le gypse un excellent reactif pour nous aider â 

 nous rendre compte de la facon dont Talumine est combinee dans 

 le ciment. 



Si nous considerons qu'une adjonction de 0,5 °/ de gypse suffit 

 quelquefois a ralentir la prise et que 2 â 3°/ est la quantite maxi- 

 male de gypse qu'on puisse ajouter au ciment sans danger, nous 

 voyons d'apres la formule du sulfoaluminate de chaux que 0,5 °/ 

 de sulfate de chaux correspondent â o,i2°/ d'alumine et 3°/ de 

 sulfate â o.76 n / d'alumine. 



En nous representant l'action du sulfate de chaux sur la prise, 

 nous voyons qu'il a lie, â l'etat naissant, une quantite d'aluminate 

 hydrate correspondant a moins de i°/ d'alumine et qui, sans sa 

 presence, aurait suffit â amener la prise. La quantite d'aluminate 

 de chaux contenu â l'etat libre dans un ciment normal est donc 

 tres faible. 



En traitant de la meme facon un incuit de ciment, nous voyons 

 que meme une quantite plus forte de gypse n'arrive pas a pro- 

 duire l'effet voulu, Talumine etant entierement contenue sous forme 

 d'aluminate. 



Les ciments exclusivement alumineux de M.M. Newberry sont, 

 comme nous l'avons vu, â prise rapide et s'echauffent meme for- 

 tement. Ce phenomene se presente malgre la haute temperature a 

 laquelle ils ont ete soumis. II faut admettre que l'alumine qui y est 

 contenue, peut etre sous forme d'un silico-aluminate tres basique 

 et facilement decomposable â l'hydratation en silicate et aluminate 

 hydrate. Ce cas est cependant une exception, nous n'avons pas un 

 ciment normal et ce serait se hâter de vouloir conclure d'une facon 



